zi8 OBSERVATIO.VS SVR LA PHYSIQUE; 



terme de la chaleurqu'il faut pour la fufion dc I'etain, que le Dofleuf 



Martinc a determine a qiiatre cents huit, 



J'ai fait les deux alliages, & j'ai trouve que le premier, jette ea 

 petit lingot dans un poelon d'eau boiiillante, s'y ramollit en efFet 

 coinme un amalgame dcmi-mou , Sc s'y petrit alTez faciiemcnt avec 

 line fpatule. 



Le fecond s'cfi: egalcment rainolli prcfque aulTi-tot que I'eau a pris 

 le degre de rebullltion ; il s'cft brife facilement fous le tranchant de 

 la fpatule , £c s'cft laiiTe petrir alfez pour fe niouler fur le fond dii 

 poeion. 



Voici encore un alliagc avec lequel M. Homberg propofoit de faire 

 des injeftions anatomiques (i), parties egales de piomb, d'etain 5C 

 de bifmu:h, comme il I'indique, m'ont donne un alliage qui ne s'cft' 

 ramolli dans I'eau bouillantc qu'autant qu'il le falloit pour le brifer 

 en le prellant avec un pen d'elFort. Mais, comms cet alliage eft fee 

 8C caitant, 6c moins fufible encore que les precedents, je ne croispas 

 qu'il puilfe etre d'une grande relTource pour I'objet auquel M. Homberg 

 le deftinoir. 



J'ai oui dire , il y a peu de jours , qu'on avoit trouve dans les papiers 

 d'un Chymifte mort depuis peu a Berlin, la compofition d'un alliage, 

 qui lui avoir ete envoyee d'Angleterre , ( d'autresattribuent cet alliage 

 a M. Margraf , ) Sc dont la fulibilite eft telle qu'il devient fluide dans 

 I'eau bouillante. J'ai meme oui dire que ce precede a ete public dans 

 line gazette d'Allemagne : j'ignore laquelle, bc en quoi confifte ce 

 procede. 



Mais je ne doute pas queceux dont je viens deparler, n'aient fervi 

 de guide dans le route qu'on a fuivie, comme c'eft audi d'apres ces 

 modeles que je fuis parti pour trouver ce que je cherchois. Je vais 

 ranporter fcux que j'ai faits : on verra que j'ai tantot augmente le 

 bifmuth & I'etain, tantot retranche de ce dernier pour y metrre plus 

 deplombjSc Ton fe convaincra qu'il eft diflicile de combiner ces trois 

 fubftances, fans former un alliage qui puifTe fe ramollir , plus ou moins, 

 au degre de I'eau bouillante. 



1°. Sept parties de bifmuth, quatre parties d'etain 8c deux parties 

 de plomb, m'ont donne un alliage qui fe ramollit a I'eau bouillante ; 

 mais il y conferve fa forme , a moins qu'on ne le petriffe ; alors il cede 

 comme un amalgame d'une certaine confiltance, 8c fes parties fe lient 

 aflez bien. 



i°. Huit parties de bifmuth , fix d'etain & deux de plomb , ont 

 fait un alliage qui fe ramollit a I'eau bouillante; mais ilrefte toujours 



(i) Voyez Memoires de I'Acad^mie , annee 1699, pag. 167, edition de 1732. 



